Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 24, No 2 (2024): Juli, 1335-1339 DOI: 10.33087/jiubj.v24i2.4875

## Analisis Kuat Tekan Beton dengan Variasi Agregat Kasar Dicuci dan Tidak Dicuci

## Jaka Aldian Maulana*, Jamaludin, Fajar Dewantoro
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknorat Indonesia Bandar Lampung *Correspondence: jaka_aldian_maulana@teknorat.ac.id
Abstrak. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh agregat kasar yang dicuci dan agregat kasar yang  tidak  dicuci  terhadap  kuat  tekan  beton.  Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  dengan  cara pembuatan  benda  uji  beton  di  laboratorium  Universitas  Teknokrat  Indonesia.  Penelitian  ini  dilakukan  pada benda uji silinder dengan ukuran 15 x 30 cm sebanyak 8 benda uji. Dari 8 benda uji yang dibuat, 4 benda uji menggunakan  agregat  kasar  yang  dicuci  dan  4  benda  uji  menggunakan  agregat  kasar  yang  tidak  dicuci. Pengujian  yang  dilkukan  yaitu  pengujian  kuat  tekan  beton  pada  umur  beton  7,  14,  21  hari.  Hasil  kuat  tekan beton  dengan  agregat  kasar  dicuci  hasil  perhitungan  konfersi  ke  28  hari  berurutan  244,76  Kg/cm2,  212,19 Kg/cm2, 249,88 Kg/cm2, dan 226,99 Kg/cm2 adapun hasil kuat tekan beton dengan agregat kasar tidak dicuci hasil  perhitungan  konfersi  ke  28  hari  berurutan  229,64  Kg/cm2,176,27  Kg/cm2,179,05  Kg/cm2,  dan185,86 Kg/cm2.  Berdasarkan  data  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  dapat  bahwa  beton  yang  menggunakan material agregat kasar dicuci memiliki kuat tekan beton yang lebih kuat dibandingkan beton yang menggunakan agregat kasar tidak dicuci.
Kata kunci : agregat; beton; kuat tekan beton
Abstract.  This  research  aims  to  determine  the  effect  of  washed  coarse  aggregate  and  unwashed  coarse aggregate on the compressive strength of concrete. In this research, the method used was making concrete test objects  in  the  laboratory  of  the  Indonesian  Technocrat  University.  This  research  was  carried  out  on  8 cylindrical  test  objects  measuring  15  x  30  cm.  Of  the  8  test  objects  made,  4  test  objects  used  washed  coarse aggregate and 4 test objects used unwashed coarse aggregate. The tests carried out were concrete compressive strength tests at concrete ages of 7, 14, 21 days. The results of the compressive strength of concrete with washed coarse aggregate, the results  of conversion calculations for 28 consecutive days were 244.76 Kg/cm2, 212.19 Kg/cm2,  249.88  Kg/cm2,  and  226.99  Kg/cm2.  The  results  of  the  compressive  strength  of  concrete  with aggregate rough unwashed, the results of conversion calculations for 28 consecutive days were 229.64 Kg/cm2, 176.27 Kg/cm2, 179.05 Kg/cm2, and 185.86 Kg/cm2. Based on data from research that has been carried out, it can be seen that concrete that uses washed coarse aggregate material has a stronger compressive strength than concrete that uses unwashed coarse aggregate.

## Keywords : coarse aggregate; concrete; compressive strength of concrete

## PENDAHULUAN
Industri  konstruksi  di  Indonesia  saat  ini kian  berkembang  pesat,  baik  di  bidang konstruksi  yang  meliputi  pembangunan  rumah, gedung,  jembatan,  bendungan,  jalan  raya, pelabuhan dan lainnya. Perkembangan ini diikuti dengan  penemuan  inovasi  material  Arsitektur (Simanjuntak dkk, 2021). Dalam upaya mendukung  perkembangan  teknologi  konstruksi yang semakin maju dibutuhkan bahan bangunan yang  berkualita.  Pada  saat  ini  diperlukan pengembangan  pengetahuan  tentang  sifat  dan karakteristik bahan beton.
Beton merupakan bahan konstruksi yang banyak  digunakan  dalam  teknik  sipil  untuk memberikan kekuatan struktural yang diperlukan  dalam  berbagai  proyek  konstruksi.
Seiring  dengan  kemajuan  penelitian  selama dekade  terakhir,  fokus  utama  pengembangan teknik  sipil  melibatkan  studi  mendalam  tentang agregat  yang  digunakan  untuk  membuat  beton. Sebagai komponen utama struktur beton, agregat memegang  peranan  sentral  dalam  menentukan kekuatan,  ketahanan  dan  kinerja  beton  secara keseluruhan (Tomayu,  2016).  Dengan  semakin banyaknya  pembangunan  dan  juga  tuntutan dalam  suatu  konstruksi  sehingga  banyak dilakukan  penelitian  dan  percobaan  mengenai beton  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan kualitas  dari  beton  (Masherni  &  Amran,  2020). Salah  satu  faktor  dalam  karakteristik  beton adalah  kekuatan  tekan  beton  dimana  menjadi indikator  utama  daya  dukung  struktur  beton. Kekuatan  tekan  beton  menjadi  titik  penting
dalam analisis desain struktur dan penerapannya dalam proyek konstruksi.
Beton merupakan suatu campuran antara semen  portland  atau  semen  hidrolis  lainnya, agregat halus, agregat kasar, dan air baik dengan atau  tanpa  bahan  tambahan  (SNI  2847,  2013). Komposisi  dan  bahan-bahan  campuran  yang berkualitas  dalam  pembuatan  beton  sangat berpengaruh  pada  pada  struktur  dan  kekuatan beton  (Masherni,  2015),  salah  satunya  adalah agregat.  Agregat  adalah  salah  satu  komponen dalam campuran beton yang mempengaruhi sifat mekanis  beton  termasuk  kuat  tekan  pada  beton. Pencucian  agregat  dapat  meningkatkan  kualitas agregat  dengan  menghilangkan  debu  dan partikel    halus  yang  dapat  mempengaruhi  hasil dari  kekuatan  beton.  Kuat  tekan  pada  beton sendiri merupakan besarnya massa dari nilai per satuan  luas,  yang  dapat  menyebabkan  benda  uji beton  hancur  apabila  diberi  pembebanan menggunakan  gaya  tekan  dalam  pengujian menggunakan  mesin  tekan  (Pane  &  Windah, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  agregat  kasar  yang  dicuci dan  agregat kasar  yang  tidak  dicuci  terhadap  kuat  tekan beton.

## METODE
Penelitian ini bersifat experimental yang dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas  Teknokrat  Indonesia  pada  21 November  sampai  25  Desember  2023.  Dalam penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah dengan cara pembuatan benda uji di laboratorium Teknik Sipil Universitas Teknokrat Indonesia,  dimana  penelitian  dilakukan  dengan cara  eksperimental  Adapun  tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah:
1. Persiapan  Material.  Melakukan  persiapkan bahan-bahan  campuran  beton  yang  akan digunakan  dalam  pembuatan  beton  sesuai perancangan  campuran  beton  yang  telah ditentukan,  diantaranya:  semen,    agregat halus (pasir),  agregat  kasar  (dicuci  dan  tidak dicuci),  dan  air  (dari  Universitas  Teknokrat Indonesia)
2. Mix Design. Hasil perhitungan menggunakan metode eksperimental mengacu pada metode
ACI (1991) dengan rencana K250,
diantaranya:  semen  =  943,62  kg;  pasir  = 635,988 kg; agregat kasar = 1.245,89 kg; dan air = 211,560 liter
3. Kebutuhan  Bahan  Benda  Uji.  Didapat  dari hasil perhitung yang telah dilakukan kebutuhan  untuk  1  benda  uji  silinder, diantaranya:  semen  =  5  kg;  pasir  =  3,37  kg; agregat kasar =  6,60  kg;  dan  air  = 1,12 liter
4. Proses Persiapan Pembuatan Beton. Sebelum proses pembuatan beton dilakukan, dilakukan persiapan  alat-alat  yang  diperlukan  dalam pembuatan beton, sebagai berikut: mempersiapkan  cetakan  silinder  berukuran 15 x 30cm; mempersiapkan alat-alat pendukung  berupa  cetok  semen,  palu  karet, meteran  atau  penggaris,  tongkat  pemadat baja;  membersihkan  cetakan  silinder  dan mesin  pengaduk  beton;  dan  mengoleskan cetakan  silinder  dengan  minyak  untuk memudahkan pelepasan benda uji
5. Pengujian Slump  Test. Cara  uji slump  test beton  memiliki  tujuan  untuk  menyediakan langkah  kerja  bagi  para  pengguna  dimana dalam  pelaksanaan  mengikuti  (SNI  03-1972, 1990)

## Tabel 1

## Nilai-nilai Slump untuk Berbagai Pekerjaan Beton
Penggunaan Beton Nilai Slump (cm) Maksimum Minimum Dinding, pelat pondasi dan pondasi telapak bertulang 12,5 5,0 Pondasi telapak tidak bertulang, kaison dan konstruksi dibawah tanah 9,0 2,5 Pelat, balok, kolom dan dinding 15 7,5 Pengerasan jalan 7,5 5,0 Pembetonan massal 7,5 2,5 Sumber: Iskandar & Eliatun (2005)
6. Pembuatan Benda Uji beton. Benda uji yang akan  dibuat  adalah  bentuk  silinder  dengan ukuran  15  x  30cm,  bahan-bahan  yang digunakan dalam pembuatan sudah ditimbang  dan  dipersiapkan  di  lokasi
pembuatan  sesuai  rancangan  yang  telah  di tentukan,  Adapun  rencana  benda  uji  yang akan dibuat sebagai berikut:
a Dibuat  dua  tipe  campuran  beton  dengan perbedaan  pada  agregat  kasar  yaitu
agregat  kasar  dicuci  dan  agregat  kasar tidak dicuci
b Diukur nilai slump setiap campuran
c Dibuat  total  8  buah  benda  uji,  dimana setiap  campuran  dibuat  4  buah  untuk  uji kuat tekan diumur beton ke 7, 14, dan 21 hari.
d beton  dilepaskan  dari  cetakan  dilakukan setelah 24 jam
7. Perawatan  Beton (Curing). Perawatan  benda uji  memiliki  tujuan  untuk  mencegah  atau mengurangi pengeringan yang dapat membuat beton kehilangan air yang diperlukan  dalam  proses  pengerasan  atau beton  kekurangan  air  dalam  proses  hidrasi
semen. Dalam penelitian ini perawatan beton yang  dilakukan  adalah  merendam  sample- sample ke dalam tampungan bak air.
8. Pengujian Kuat Tekan Beton. Pengujian kuat tekan  beton  pada  benda  uji  dilakukan  pada beton berumur 7, 14, dan 21 hari dengan alat uji Compression Testing Machine. Pengujian dilakukan  dengan  meletakan  benda  uji silinder  ukuran  15  x  30cm  dengan  posisi tegak  lurus  pada  plat  bawah,  beban maksimum  diperoleh  setelah  benda  uji hancur atau pecah saat dilakukannya pembebanan  dengan  benda  uji.  Dilakukan pencatatan  data  yang  didapat  dari  pengujian kuat tekan beton.

## Tabel 2
Angka korelasi kekuatan tekan beton dengan berbagai umur Umur beton (hari) 3 7 14 21 28 90 365 Semen Portlan biasa 0,40 0,65 0,88 0,95 1,00 1,20 1,35 Semen Portland dengan kekuatan awal tinggi 0,55 0,75 0,90 0,95 1,00 1,15 1,20
Sumber : Hartanto dkk (2023)

## HASIL
Tabel 3 Hasil Pengujian Slump Test No Variasi Sample Rata-rata 1. Agregat kasar dicuci 9 2. Agregat kasar tidak dicuci 10 Sumber : Data olahan
Tabel 3 menjelaskan nilai rata-rata 9 dan
10 dapat dilihat pada Tabel 2 benda uji tersebut
sesuai  untuk  pekerjaan  pelat,  balok,  kolom  dan dinding
Tabel 4

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Agregat Kasar Dicuci
Benda Uji Nama Sample Umur Sample (hari) Berat (kg) Beban Pengujian (kN) Stress (N/mm 2 ) Beton  dengan  agregat  kasar dicuci a1 7 12,10 275,75 15,60 a2 14 12,10 324,86 18,38 a3 14 12,10 381,13 21,57 a4 21 12,05 373,75 21,15
Sumber : Data olahan
Tabel 5

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Agregat Kasar Tidak Dicuci
Benda Uji Nama Sample Umur Sample (hari) Berat (kg) Beban Pengujian (kN) Stress (N/mm 2 ) Beton  dengan  agregat  kasar  tidak dicuci b1 7 12,10 258,71 14,64 b2 14 12,10 268,86 15,21 b3 14 12,05 273,10 15,45 b4 21 12,05 306,04 17,34
Sumber : Data olahan
Rumus :
Perhitungan  kuat  tekan  beton  menggunakan agregat  kasar  dicuci  dan  agregat  kasar  tidak dicuci.
Benda uji a1 = = 159,10 Benda uji a2 = = 187,43 Benda uji a3 = = 219,90 Benda uji a4 = = 215,64 Benda uji b1 = = 149,26 Benda uji b2 = = 155,12 Benda uji b3 = = 157,57 Benda uji b4 = = 176,57 kg/cm 2 Tabel 6

## Hasil Perhitungan Kuat Tekan Beton Agregat Kasar Dicuci
Benda Uji Tekanan (kN) Beban Max (kg) Umur Sample (hari) Kuat Tekan (Kg/cm 2 ) Hasil Pengujian Konfersi 28 hari Beton dengan agregat kasar dicuci 275,75 28.127 7 159,10 244,76 324,86 33.136 14 187,43 212,99 381,13 38.875 14 219,90 249,88 373,75 38.123 21 215,64 226,99
Sumber : Data olahan
Tabel 7

## Hasil Perhitungan Kuat Tekan Beton Agregat Kasar Tidak Dicuci
Benda Uji Tekanan (kN) Beban Max (kg) Umur Sample (hari) Kuat Tekan (Kg/cm 2 ) Hasil Pengujian Konfersi 28 hari Beton dengan agregat kasar tidak dicuci 258,71 26.388 7 149,26 229,64 268,86 27.423 14 155,12 176,27 273,1 27.856 14 157,57 179,05 306,04 31.216 21 176,57 185,86
Sumber : Data olahan
Sumber : Data olahan
Gambar 1
Grafik Perbandingan Kuat Tekan beton
Gambar  1  menunjukan  hasil  uji  kuat tekan  beton  dengan  campuran  agregat  kasar dicuci  mendapatkan  hasil  yang  lebih  baik  dari
pada  uji  kuat  tekan  beton  dengan  agregat  kasar tidak dicuci.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh hasil  uji slump  test dengan  nilai  rata-rata  9  dan 10  dimana  sesuai  untuk  pekerjaan  pelat,  balok, kolom  dan  dinding.  Hasil  kuat  tekan  beton dengan  agregat  kasar  dicuci  pada  perhitungan hari  ke  28  berurutan  244,76  Kg/cm 2 ,  212,19 Kg/cm 2 ,  249,88  Kg/cm 2 ,  dan  226,99  Kg/cm 2 adapun  hasil  kuat  tekan  beton  dengan  agregat kasar  tidak  dicuci  hasil  perhitungan  konfersi  ke 28  hari  berurutan  229,64  Kg/cm2,176,27 Kg/cm2,179,05  Kg/cm2,  dan185,86  Kg/cm2. Berdasarkan  data  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan di dapat bahwa beton yang menggunakan  material  agregat  kasar  dicuci
memiliki  kuat  tekan  beton  yang  lebih  kuat dibandingkan  beton  yang  menggunakan  agregat kasar tidak dicuci.

## DAFTAR PUSTAKA
ACI.  1991.  Standard  Practice  for  Selecting Proportion  for  Normal,  Heavyweight, and Mass Concrete ACI 211.1-91, USA : American Concrete Institute. Hartanto,  P.  R.,  Safitri,  I.,  Tekad,  Alam,  S.  W. A.,  &  Nugroho,  R.  2023.  Perbandingan kuat tekan beton dengan pasir dicuci dan tidak dicuci, 2 (1).
Iskandar,  Tjitradi,  D.,  &  Eliatun.  2005.  Nilai
Slump Ideal Untuk Perencanaan Campuran  Beton  Mutu  50  Mpa. Media
Komunikasi Teknik Sipil , 13 (2), 1–10. Masherni. 2015. Analisa Agregat Kasar Sebagai
Variabel Bahan Campuran Beton Menggunakan  Metode  SNI  dan  ACI (Studi  Kasus  Beton  Mutu  K-300), 4 (2), 58–63. Masherni, M., & Amran, Y. 2020. Analisis Kuat Tekan  Beton  Menggunakan  Bahan Lapangan  Dengan  Campuran  Adiktif Dan Tanpa Adiktif Pada Beton Mutu K. 300. Jurnal  Tapak  (Teknologi  Aplikasi Konstruksi)  Jurnal  Program  Studi Teknik Sipil , 10 (1), 95–104.
Pane,  P.  Pane,  H.Tanudjaja,  &  Windah,  R.  S. 2015.  Pengujian  Kuat  Tarik  Lentur Beton  Dengan  Variasi  Kuat  Tekan Beton  Fanto. Jurnal  Sipil  Statik , 3 (10), 703–708. Simanjuntak,  J.  O.,  Sidabutar,  R.  A.,  Pasaribu, H., Saragi, Y. R. R., & Sitorus, S. 2021. Sifat Dan Karakteristik Campuran Beton Menggunakan  Batu  Pecah  Dan  Batu Guli  Dari  Sungai  Binjai. Jurnal  Visi Eksakta , 2 (2), 239–254.
SNI  03-1972.  1990.  Metode  Pengujian  Slump Beton. Badan Standar Nasional
Indonesia , 1 (ICS 91.100.30), 1–12.
SNI  2847.  2013.  Persyaratan  Beton  Struktural untuk Bangunan Gedung. Bsn , 265.
Tomayu,  Y.  2016.  Analisa  Agregat  terhadap
Kuat  Tekan  Beton  pada  Pembangunan Jalan Isimu-paguyaman Metode Pavement Rigid. RADIAL :Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa Dan Teknologi , 4 (2), 128–138.